116 ÉTUDE DE L’AIMANTATION DES CORPS FERROMAGNÉTIQUES 
Constante du champ moléculaire. — Le champ moléculaire H» 
a été défini par l’équation déjà citée : 
Hi = Ni (2) 
et le coefficient N ainsi introduit figure dans : 
CND—6 (3) 
où D est la densité. 
Nous avons calculé les quotients “ — ND (tableaux XIV, XV, 
XVD)et nous les avons représentés dans la figure 7. Nous obte- 
nons pour les réversibles et les irréversibles aux hautes tempé- 
ratures (points k) la ligne fgk. gk est rectiligne au degré de 
précision des expériences. Pour les ferro-nickels réversibles, aux- 
quels s'ajoute l’alliage à 40 pour cent de nickel aux hautes tempé- 
ratures, la variation de ND est linéaire. La variation de la 
même quantité du côté des alliages à faible teneur en nickel est 
représentée par une courbe. Mais, à part les réserves déjà faites 
sur la précision du point correspondant au fer y, les alliages 
irrréversibles sont trop peu nombreux pour qu’on puisse affir- 
mer qu’une singularité entre Fe et Fe,Ni n’a pas passé inaper- 
çue. On ne peut donc dire actuellement si cette intéressante loi 
linéaire n’est qu’un cas particulier ou représente une propriété 
générale des solutions solides de métaux magnétiques. De nou- 
velles expériences sont nécessaires sur cette question. 
Dans les cas où cette loi est valable elle entraîne comme con- 
séquence La forme parabolique de la courbe représentant © en 
fonction de la teneur, qui avait été déjà remarquée par les obser- 
vateurs antérieurs. Dans la figure 8 nous avons adopté, de o en 
p, un tracé parabolique qui, nécessairement, passe à côté du 
point correspondant au nickel pur auquel ne s'étendent pas les 
deux lois linéaires. 
Les tableaux XIV et XV contiennent encore les densités D, 
déterminées graphiquement d’après les observations de Hegg, 
en tenant compte de ce que celles qu’il donne pour 30 et 40 
pour cent de nickel, sont trop faibles par suite de la porosité 
de la matière. Au moyen de ces densités ont été calculées les 
valeurs du coefficient N représentées en /m (fig. 7). La variation 
de la densité dans les ferronickels est trop faible pour que l’on 
